标题：42CrMo圆钢
42crmo圆钢
42CrMo钢属于超高强度钢，具有高强度和韧性，淬透性也较好，无明显的回火脆性，调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力，低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。基本信息中国执行标准GB/T 3077-1999 　
其对应国际标准组织牌号:42CrMo4 　
对应日本牌号：SCM440 　
对应德国牌号：42CrMo4 或1.7225 　
近似对应美国牌号：4140或G41400化学成份碳 C ：0.38～0.45% 　
硅 Si：0.17～0.37%  42CrMo圆钢图片
锰 Mn：0.50～0.80% 　
硫 S ：允许残余含量≤0.035%　 　
磷 P ：允许残余含量≤0.035% 　
铬 Cr：0.90～1.20% 　
镍 Ni：允许残余含量≤0.030% 　
铜 Cu：允许残余含量≤0.030% 　
钼 Mo：0.15～0.25% 　
42CrMo许用应力 　42CrMo许用应力186～310/MPa，屈服点930σs/MPa，42CrMo强度、淬透性高，韧性好，淬火时变形小，高温时有高的蠕变强度和持久强度。42CrMo用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件  提供42CrMo圆钢图片
钢厂现货规格
42CrMo
Φ30
合金钢
42CrMo
Φ35
合金钢
42CrMo
Φ40
合金钢
42CrMo
Φ45
合金钢
42CrMo
Φ45
合金钢
42CrMo
Φ50
合金钢
42CrMo
Φ70
合金钢
42CrMo
Φ80
合金钢
42CrMo
Φ90
合金钢
42CrMo
Φ100
合金钢
42CrMo
Φ110
合金钢
42CrMo
Φ130
合金钢
42CrMo
Φ20-400
合金钢
☎:137*6460
*6555
上海通丰
力学性能抗拉强度 σb (MPa)：≥1080(110) 　
屈服强度 σs (MPa)：≥930(95) 　
伸长率 δ5 (%)：≥12 
断面收缩率 ψ (%)：≥45 　
冲击功 Akv (J)：≥63 　
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥78(8) 　
硬度 ：≤217HB 　
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm
42crmo圆钢
圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示，如“ 50”即表示直径为 50毫米的圆钢。 
圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中：5.5-25毫米的小圆钢大多以直条成捆供应，常用作钢筋、螺栓及各种机械零件；大于25毫米的圆钢，主要用于制造机械零件或作无缝钢管坯 
圆钢与其它钢筋的区别:1 外型不一样,圆钢外型光圆,无纹无肋,其它钢筋表面外型有刻纹或有肋.这样就造成圆钢与混凝土的粘结力小,而其它钢筋与混凝土的粘结力大. 2 成份不一样,圆钢(一级钢)属于普通低碳钢,其它钢筋多为合金钢. 3 强度不一样.圆钢强度低,其它钢强度高,即直径大小相同的圆钢与其它钢筋相比,圆钢所能承受的拉力要比其它钢筋小,但圆钢的塑性比其它钢筋强,即圆钢在被拉断前有较大的变形,而其它钢筋在被拉断前的变形要小要多42CrMo热处理退火annealing No.1 "760±10℃退火，炉冷至400℃空冷。 　HB220-230 　
正火normalize No.4 860±10℃正火，出炉空冷。[1] 　
调质quenching+tempering No.5 840±10℃淬水或油（视产品型状复杂程度），680-700度回火。 HB<217 　
调质quenching+tempering No.6 840±10℃淬油，再470度回火处理。 HRC41-45 　
调质quenching+tempering No.7 840±10℃淬油，再480度回火处理。 HRC35-45 　
调质quenching+tempering No.8 850℃淬油，再510度回火处理。 HRC38-42 　
调质quenching+tempering No.9 850℃淬油，再500度回火处理。 HRC40-43 　
调质quenching+tempering No.10 850℃淬油，再510℃回火处理。 HRC36-42 　
调质quenching+tempering No.11 850℃淬油，再560℃回火处理。 HRC32-36 　
调质quenching+tempering No.12 860℃淬油，再390度回火处理。 HRC48-52
钢材表示法
概述
钢的牌号简称钢号，是对每一种具体钢产品所取的名称，是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法，根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》（GB221-79）中规定，采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即： 
①钢号中化学元素采用国际化学符号表示，例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用"RE"（或"Xt"）表示。 
②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等，一般采用汉语拼音的缩写字母表示。 
③钢中主要化学元素含量（%）采用阿拉伯数字表示。
圆钢理论重量表　 
圆钢直径d(型号) 
理论重量 kg/m
圆钢直径d(型号) 
理论重量kg/m
圆钢
圆钢
​​5.5
0.186
13
1.04
6
0.222
14
1.21
6.5
0.26
15
1.39
7
0.302
16
1.58
8
0.395
17
1.78
9
0.499
18
2
10
0.617
19
2.23
* 11
0.746
20
2.47
12
0.888
21
2.72
22
2.98
63
24.5
* 23
3.26
* 65
26
24
3.55
* 68
28.5
25
3.85
70
30.2
26
4.17
75
34.7
* 27
4.49
80
39.5
28
4.83
85
44.5
* 29
5.18
90
49.9
30
5.55
95
55.6
* 31
5.92
100
61.7
32
6.31
105
68
* 33
6.71
110
74.6
34
7.13
115
81.5
* 35
7.55
120
88.8
36
7.99
125
96.3
38
8.9
130
104
40
9.86
140
121
42
10.9
150
139
45
12.5
160
158
48
14.2
170
178
50
15.4
180
200
53
17.3
190
223
* 55
18.6
200
247
56
19.3
220
298
* 58
20.7
250
385
60
22.2
​​
钢材理算公式
方 管：（长+宽）×厚×2×0.00785
冷 板：（长×宽）×厚×0.00785
热 板：（长×宽）×厚×0.00785
焊 管：（外径－壁厚）×壁厚×0.02466
扁 钢：（长×宽）×0.00785
元 钢：（直径×直径）×0.00617
方 钢：（长×宽）×0.00785
镀锌管：（外径－壁厚）×壁厚×0.02466×1.06
中厚板：（长×宽）×厚×0.00785
镀锌板：（长×宽）×厚×0.00785×1.06
无缝管：（外径－壁厚）×壁厚×0.02466
酸洗要求
车间地坪、设备基础防腐蚀一般采用树脂砂浆地坪结构，总厚度约为7-10毫米)，结构为：底漆1-2道+玻璃钢(2布3油)隔离层+树脂砂浆层(5-7毫米)+面层(约1毫米)。地坪、设备基础的防腐蚀树脂当前都采用环氧乙烯基树脂，但是在底漆的选择上施工单位还习惯采用环氧树脂做底涂材料，以增加树脂和基层的粘结性能。环氧树脂一般会采用胺类固化剂，固化后表面有油性物质浮出，再和乙烯基树脂粘结时不能够很好的匹配，需要对42CrMo合金圆钢固化后的表面进行处理方可进行后续的防腐蚀结构施工，若处理不好容易分层、开裂。据专家介绍，环氧乙烯基树脂和混凝土基础间粘结力达2MPa以上，所以环氧乙烯基树脂作为底涂材料已经具有足够的粘结性能，因此42CrMo合金圆钢推荐直接用环氧乙烯基树脂作为底涂材料进行打底，其他各层采用相同的环氧乙烯基树脂[2]。